1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 9I 
Zufolge anderer Beobachtungen liegen einige Punkte der Grenzlinie 
zwischen » und Æ bei ungefähr 3—4 %, CaS : 1—2 %, Sp. 
Bei der Schlacke Nr. 58, mit 0.5 %, Spinell, 1.2 9/; CaS und Rest 
Silikatmineral (freilich nicht Melilith, sondern Olivin neben Silikatkompo- 
nenten in Glas), finden wir andrerseits: zuerst nur Spinell, spáterhin Be- 
ginn der Krystallisation von Silikatmineral und erst auf einer noch spä- 
teren Stufe Beginn der Krystallisation von Cas. 
Über FeS in Silikatschmelzen. 
Wir besprechen zuerst einige sw/fidhaliige Silikatschmelzen, die 
neben AbO;, CaO, MgO usw. nur einige Prozent FeO 1 enthalten. Als 
Beispiel nehmen wir einige von »unreinem Betriebe« stammende Hochofen- 
schlacken ?. 
Diese gleichzeitig ein oder ein paar Prozent Sulfid und mindestens 
ein oder ein paar Prozent FeO führenden Silikatschmelzen werden durch- 
gàngig durch eine graue oder grauschwarze Farbe gekennzeichnet. Und 
dies beruht, wie ich schon in einer früheren Arbeit erórtert habe, auf dem 
Vorhandensein von etwas Eisensulfid. 
In sulfidfreien Hochofenschlacken mit höchstens 0.5 oder 0.75 9/9 FeO zeigt das Glas 
wie auch das ausgeschiedene Silikatmineral (Olivin, Melilith, Augit usw.) eine ganz lichte 
Farbe. Bei einigen, wie 3—5 9/; FeO, erhält das Glas eine grüne Farbe (mit wachsender 
Intensität je nach dem FeO-Gehalt), und das Silikatmineral wird lichtgrau gefärbt. 
Sulfidführende Hochofenschlacken mit einem sehr niedrigen FeO-Gehalt, wie 0.5 9/9 FeO, 
und dabei ohne oder nur mit einem ganz geringen Mangangehalt zeigen ebenfalls eine lichte 
Farbe. Bei einem nennenswerten Mangangehalt werden die Schlacken durch manganhaltiges 
Sulfid — (Ca, Mn) S, (Ca, Mn)S, (Mn, Ca)S, MnS — mehr oder weniger intensiv grün gefärbt 
(siehe S. 61— 62). 
Hochofenschlacken mit einer nicht allzu geringen Sulfidmenge (mindestens 1 0/9 RS) 
und dabei mit mindestens ein paar Prozent Eisen (teils in FeS und teils als FeO ein- 
gehend) ergeben dagegen eine graue oder grauschwarze Farbe, und zwar gilt dies nicht nur 
vom Glase, sondern, bei makroskopischer Betrachtung, auch von dem krystallinischen Teil, 
wenn überhaupt eine Krystallisation von Silikatmineral stattgefunden hat. Wegen der in 
dem Hochofen herrschenden starken Reduktion ist das Vorhandensein von Fe203 in Hoch- 
ofenschlacken ausgeschlossen; die Farbe mag somit nicht auf Fea3O,; (und auch nicht auf 
FeAlsO,) beruhen. 
1 Vorausgesetzt, daf die ganze Menge des Eisens, somit auch Fe in FeS, als FeO be- 
rechnet wird. 
2 Diese bieten den Vorteil dar, daß einerseits Fe203 und andrerseits Steinkügelchen aus- 
geschlossen sind; hierdurch wird das mikroskopische Studium vereinfacht, 
